МОДИФИКАТОР ДЛЯ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ
MODIFYING AGENT FOR HEAT-RESISTANT ALLOYS

Изобретение относится к металлургии жаропрочных сплавов и может найти применение для поверхностного модифицирования жаропрочных сплавов с целью измельчения зерен на поверхности отливки.
2
4
2
3
2
3
Известен модификатор для поверхностного модифицирования жаропрочных сплавов - алюминат кобальта CoAlO или СоО·AlО, при отношении СоО:AlО, равном 0,6-0,7 [Каблов Е.Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей (сплавы, технология, покрытия) [Текст] / Е. Н. Каблов. -М.: МИСИС, 2001. - с.235-262].
Этот модификатор имеет недостаточную эффективность модифицирования, определяемую получаемым размером макрозерна в поверхности отливки.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности модифицирования.
Технический результат достигается тем, что модификатор для поверхностного модифицирования отливок из жаропрочных сплавов, содержащий оксид кобальта и оксид алюминия, дополнительно содержит оксид никеля, при следующем соотношении компонентов, мас.%: оксид никеля 4,0-10; оксид кобальта 20-27; оксид алюминия - остальное.
Для модифицирования жаропрочного сплав ЖС6У использовали три модификатора, состав которых приведен в таблице 1.
Таблица 1
Состав модификаторов
Состав, мас.%
Модификатор
Оксид никеля
Оксид кобальта
Оксид алюминия
Предлагаемый 1
4,0
27
остальное
Предлагаемый 2
10
20
остальное
Известный
-
32
остальное
Пример
Расплав ЖС6У заливали в три керамические формы на основе электрокорунда
2
3
AlО. В первую форму на ее внутреннюю поверхность вводили предлагаемый модификатор 1. Во вторую форму на ее внутреннюю поверхность вводили предлагаемый модификатор 2. В третью форму на ее внутреннюю поверхность вводили известный модификатор. Залитые образцы имели форму пластин размером 40×60×4 мм.
Результаты модифицирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
Модификатор
Размер макрозерна образцов, мм
предлагаемый
0,5
предлагаемый
0,4
известный
0,8
Результаты испытаний показали, что применение предлагаемого модификатора для поверхностного модифицирования жаропрочного сплава по сравнению с известным повышает эффективность модифицирования в 1,6-2 раза. Предлагаемый модификатор найдет широкое применение для поверхностного модифицирования жаропрочных сплавов.